( 6a6 ) 



MMOIRES LUS. 



physique. Solution d'un problme sur la fusion des alliages; 

 par M. C.-C. Person. (Extrait.) 



(Commission prcdemment nomme.) 



Dterminer la chaleur ncessaire la fusion d'un alliage, d'aprs celle 

 qu'exige chacun des mtaux composants, est un problme qu'on ne sait pas 

 rsoudre dans l'tat actuel de la science, et, qu'au contraire, on rsout ai- 

 sment l'aide des principes que j'ai eu l'honneur d'exposer l'Acadmie 

 dans un prcdent Mmoire. Je viens donc prsenter la solution actuelle 

 comme une confirmation de ces principes. 



Je prendrai d'abord pour exemple l'alliage fusible de d'Arcet ; j'entends 

 ici le vritable alliage, celui que d'Arcet a fait connatre en 1775, et qui 

 diffre, par une stabilit remarquable, de plusieurs autres alliages fusibles 

 confondus souvent sous le mme nom. D'Arcet le composait de 8 parties de 

 bismuth, 5 de plomb et 3 d'tain; ce qui rpond, avec une exactitude sin- 

 gulire, 3 atomes de bismuth, 1 de plomb et 2 d'tain (Bi* Pb a Sn*); de 

 sorte que d'Arcet tait tomb sur des proportions atomiques, une poque 

 o l'on ne savait pas encore ce que c'tait. 



Beaucoup d'alliages, quoique forms de proportions atomiques, se 

 dcomposent, au moins partiellement, pendant qu'ils passent l'tat solide; 

 tel est, en particulier, l'alliage form de 2 atomes de bismuth, 1 atome de 

 plomb et 2 d'tain (Bi 2 PbSn 2 ), qui fond dans l'eau bouillante comme le 

 vritable alliage de d'Arcet. La dcomposition se reconnat, en gnral, 

 ce que le thermomtre plong dans l'alliage liquide se ralentit tellement 

 dans sa marche, qu'on voit bien qu'il y a l un dgagement de chaleur d 

 une solidification partielle. Quelquefois mme, comme l'a montr Budberg , 

 la dcomposition se fait assez nettement pour qu'on reconnaisse deux points 

 fixes pendant le refroidissement, et c'est justement le cas du faux alliage de 

 d'Arcet dont je viens de parler. Quant au vritable, il est stable pendant le 

 refroidissement, et il a un point de solidification bien fixe 96 degrs. Du 

 reste, sans thermomtre, on peut reconnatre les alliages stables; ils restent 

 parfaitement liquides, comme les mtaux purs, jusqu' leur point de soli- 

 dification: la crote qui se forme contre les parois du creuset est dure, 

 cristallise nettement, on ne peut pas la remettre en pte avec le reste; au 

 contraire, les alliages qui se dcomposent prennent une consistance pteuse 



